( 5c 9 ) 



CHIMIE MINÉRALE. 



Observations sur la précipitation du cuivre • de sa dissolution 

 par le fer et le zinc j par M. Vauquelin. 



On croit communément que rien n'est plus facile que de déterminer Annales du Mus. 

 la quantité du cuivre qui est en dissolution dans un acide , au moyen Tom. 20, p. 9. 

 du fer ou du zinc ; on est cependant à cet égard dans une grande 

 erreur : il arrive presque toujours, en effet, quand on ne prend pas 

 les précautions convenables , qu'il reste quelques parties de cuivre dans 

 la liqueur , ou que du cuivre à l'état d'oxide se précipite avec du fer 

 ou du zinc. 



11 reste du cuivre, en dissolution si le fer ou le zinc qu'on y a mis 

 n'y séjourne pas assez longtems ; au contraire, du cuivre à l'état d'oxide 

 avec du 1er ou du zinc, se précipite si ces derniers métaux restent trop 

 longtems dans la liqueur , et si on n'a pas soin d'y entretenir un excès 

 d'acide. 



Sans donner l'explication des causes qui produisent ces effets, M. Vau- 

 queîin indique simplement les moyens de les éviter. 



i°. L'acide sulfurique est préférable pour dissoudre l'oxide de cuivre 

 que l'on veut ensuite précipiter à l'état métallique à l'aide du fer ou du zinc. 



2 . Le zinc, sur-tout celui qui a été sublimé plusieurs fois, vaut 

 mieux que le fer pour précipiter le cuivre. 



5°. La dissolution du cuivre doit être étendue d'eau , et contenir 

 un excès d'acide sulfurique suffisant pour faire naître une légère effer- 

 vescence. 



4°. H faut entretenir cet excès d'acide dans la liqueur jusqu'à ce que 

 tout le cuivre en soit précipité. 



5°. Lorsqu'il n'y a plus de cuivre dans la liqueur, ce que l'on re- 

 connaît facilement à sa décoloration et à sa saveur, il faut en retirer le 

 fer ou le zinc , et y laisser séjourner le cuivre en l'agitant de tems en 

 tems , afiu que les portions de fer ou de zinc qui peuvent y être mêlées 

 se dissolvent. 



6°. Enfin, laver le cuivre à plusieurs reprises à l'eau bouillante, et 

 le faire sécher à une chaleur modérée. 



Telles sont les précautions que M. Vauquelin indique comme les plus 

 propres pour obtenir tout le cuivre à l'état de pureté d'une dissolution. L, 



